Source: http://docplayer.pl/33749290-Aprobata-techniczna-itb-at-2012-plyty-warstwowe-sandwich-z-rdzeniem-ze-styropianu-w-okladzinach-z-blachy-stalowej-warszawa.html
Timestamp: 2019-01-17 08:08:18
Legal References Found: art. 4
 art. 5
 art. 8
 art. 4
 art. 5
 art. 8

Document Content:
APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Płyty warstwowe SANDWICH z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA - PDF
Download "APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Płyty warstwowe SANDWICH z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA"
1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 Płyty warstwowe SANDWICH z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA
2 Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW II Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w całości Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2012 ISBN Dział Wydawniczy, Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: Format: pdf Wydano w lipcu 2012 r. Zam. 587/2012
3 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy: Florian Centrum S.A. ul. Metalowa 11A, Kutno stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: Płyty warstwowe SANDWICH z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 16 lutego 2017 r. Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne D Y R E K T O R w/z Zastępca Dyrektora ds. Współpracy z Gospodarką Jan Bobrowicz Warszawa, 16 lutego 2012 r. Aprobata Techniczna ITB AT /2012 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej ITB AT /2004. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2012 zawiera 35 stron. Tekst tego dokumentu kopiować można tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
4 AT /2012 str. 2/35 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Materiały do produkcji płyt warstwowych Płyty warstwowe PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI INFORMACJE DODATKOWE TABLICE RYSUNKI... 29
5 AT /2012 str. 3/35 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB są płyty warstwowe o nazwie handlowej SANDWICH, z rdzeniem ze styropianu, w okładzinach z blachy stalowej, produkowane przez firmę Florian Centrum S.A., ul. Metalowa 11A, Kutno. Aprobata obejmuje następujący asortyment płyt warstwowych SANDWICH: Ps płyty ścienne (rys. 1 2), grubości 60, 100, 150, 200 i 250 mm, Psn płyty ścienne (rys. 3 4), grubości 100, 150, 200 i 250 mm, Pd płyty dachowe (rys. 5 6), grubości 100, 125, 150, 200 i 250 mm, Pdn płyty dachowe (rys. 7 8), grubości 100, 150, 200 i 250 mm. Okładziny płyt warstwowych, objętych Aprobatą, wykonywane są z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej grubości 0,50 0,55 mm. Powierzchnie zewnętrzne (licowe) okładzin pokryte są ochronną powłoką poliestrową (SP) grubości 25 μm. Powierzchnie wewnętrzne (odwrotne) okładzin, od strony rdzenia, pokryte są powłoką poliestrową grubości 6 μm. Rdzeń płyt warstwowych wykonywany jest z płyt styropianowych o kodzie EPS-EN L1 W1 S1 P4 BS125 CS(10)80 DS(N)2 DS(70,-)2 TR100 według normy PN-EN 13163:2009), klasy E reakcji na ogień według normy PN-EN A1:2010 (odpowiadającej określeniu samogasnące" według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Okładziny płyt połączone są z rdzeniem klejem poliuretanowym, którego zużycie wynosi 300 g/m 2. Szerokość modularna płyt Ps i Pd wynosi 1180 mm. Szerokość modularna płyt Psn wynosi 1150 mm, a Pdn 1145 mm. Długość płyt może być uzgodniona z odbiorcą, jednak nie większa niż 14 m. Połączenia płyt objętych Aprobatą i przykładowe sposoby ich mocowania do konstrukcji nośnej pokazano na rysunkach Wymagane właściwości płyt warstwowych SANDWICH podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Płyty warstwowe SANDWICH typu Ps i Psn są przeznaczone do stosowania jako elementy ścian zewnętrznych i wewnętrznych.
6 AT /2012 str. 4/35 Płyty SANDWICH typu Pd i Pdn są przeznaczone do stosowania jako elementy przekryć dachowych. Płyty SANDWICH mogą być stosowane do wykonywania obudowy pomieszczeń chłodniczych i mroźni z temperaturą wewnętrzną w zakresie: od 0 do -5 C płyty o grubości 100, 150 i 200 mm, od 0 do -25 C płyty o grubości 150, 200 i 250 mm. Płyty warstwowe, objęte Aprobatą, powinny być stosowane na podstawie projektu technicznego, opracowanego dla określonego obiektu budowlanego, z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, a w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Ze względu na wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, płyty SANDWICH należy stosować zgodnie z podanym wyżej rozporządzeniem, przy uwzględnieniu podanej w p klasyfikacji ogniowej przegród wykonanych z tych płyt. Maksymalne obciążenia oraz rozpiętości podpór w elementach ścian i przekryć dachowych z płyt warstwowych, objętych Aprobatą podano w tablicach I XIII. Ugięcia ściennych płyt warstwowych nie mogą być większe niż 1/200 rozpiętości pomiędzy podporami płyty. Ugięcia dachowych płyt warstwowych nie mogą być większe niż 1/200 rozpiętości pomiędzy podporami płyty przy uwzględnieniu obciążeń krótkotrwałych (doraźnych) i 1/100 przy uwzględnieniu obciążeń długotrwałych. Przyjmowane według tablic obciążenia i rozpiętości podlegają interpolacji liniowej. Sposób łączenia płyt z konstrukcją nośną oraz dobór łączników mechanicznych powinien być określony w projekcie technicznym obiektu. Siła przypadająca na jeden łącznik mocujący płyty ścienne nie powinna przekraczać 100 dan. Siła przypadająca na jeden łącznik mocujący płyty dachowe typu Pd nie powinna przekraczać 180 dan, a w przypadku płyt dachowych Pdn 140 dan. Ze względu na właściwości akustyczne, płyty SANDWICH mogą być stosowane: a) do wykonywania hal przemysłowych i sportowych, budynków produkcyjnych i magazynowych, pawilonów handlowo-usługowych i gastronomicznych, sal wystawowych, zaplecza budów, budynków administracyjno-socjalnych, jeżeli indywidualnie wyznaczone wymagania akustyczne nie są większe od parametrów akustycznych określonych w p , b) do wykonywania obiektów, którym nie są stawiane wymagania akustyczne. Zgodnie z normą PN-99/B , dla celów projektowych, wartości R A1 i R A2 należy zmniejszać o 2 db.
7 AT /2012 str. 5/35 Uzupełniające parametry akustyczne, takie jak charakterystyka izolacyjności akustycznej właściwej R, podana w funkcji częstotliwości w pasmach 1/3 oktawowych w przedziale Hz lub szerszym, współczynnik pochłaniania dźwięku oraz właściwości akustyczne przegród z płyt warstwowych, objętych Aprobatą, z dodatkowymi ustrojami zwiększającymi izolacyjność akustyczną płyt i/lub ograniczającymi boczne przenoszenie dźwięku, powinny być podane w dokumentacji technicznej obiektu, jeżeli wymagają tego przepisy. Ze względu na właściwości cieplno-wilgotnościowe, płyty SANDWICH mogą być stosowane w ogrzewanych obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej w zakresie zgodnym z ww. rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych. Wartość obliczeniową współczynnika przewodzenia ciepła styropianu, przy średniej temperaturze przegrody wynoszącej +10 C, należy przyjmować λ obl = 0,039 W/(m K). Wartości współczynnika przenikania ciepła U c, obliczone z uwzględnieniem połączeń między płytami i połączeń z elementami konstrukcji obiektu, określone w odniesieniu do poszczególnych typów i grubości płyt, podano w p W dokumentacji technicznej obiektu powinny być podane wartości punktowych i liniowych współczynników przenikania ciepła połączeń, wartości temperatury na powierzchni wewnętrznej (w pomieszczeniach ogrzewanych) oraz wartości wilgotności względnej powietrza, przy których następuje kondensacja pary wodnej. Płyty SANDWICH w okładzinach z ocynkowanych blach stalowych z powłoką organiczną SP25 mogą być stosowane wewnątrz i na zewnątrz budynków, w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2 i C3 według norm PN-EN ISO :2001 i PN-EN 12500:2002. Zgodnie z Atestem Higienicznym Nr HK/B/0035/01/2008 Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, płyty warstwowe SANDWICH odpowiadają wymaganiom higienicznym. 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Materiały do produkcji płyt warstwowych Okładziny. Okładziny powinny być wykonywane z blachy stalowej gatunku S280GD lub S320GD według normy PN-EN 10346:2011, pokrytej obustronnie powłoką cynkową i poliestrową powłoką organiczną. Powłoki cynkowa i organiczna na okładzinach stalowych powinny spełniać wymagania określone w tablicach 1 i 2.
8 AT /2012 str. 6/35 Tablica 1 Poz. Właściwości Wymagania Metody badań Blacha stalowa z powłoką cynkową a) grubość blachy, mm 0,50; 0,55 b) dopuszczalne odchyłki grubości według normy PN-EN 10143:2008 PN-EN 10143: Powłoka cynkowa (Z) a) masa powłoki, nie mniej niż, g/m PN-EN 10346:2011 b) przyczepność powłok przy zginaniu o 180 o PN-EN ISO brak złuszczeń 7438:2006 c) rodzaj powierzchni B lub C PN-EN 10346: Powłoka poliestrowa (SP) 3.1 na zewnętrznej (licowej) stronie blach a) grubość nominalna, μm 25 PN-EN ISO b) dopuszczalne odchyłki grubości c) odporność na odrywanie od podłoża metodą siatki nacięć d) elastyczność próba zginania o 180 na trzpieniu, oceniana stosunkiem T najmniejszego promienia gięcia, przy którym nie występują pęknięcia powłoki do grubości blachy e) twardość według normy PN-EN 10169:2011 stopień 0 T 6 HB 2808:2008 lub PN-EN ISO 2178:1998 PN-EN ISO 2409:2008 PN-EN 10169:2011 PN-EN ISO 1519:2011 PN-ISO 15184:2001 f) wygląd, określony na podstawie oględzin gotowych wyrobów: pęcherze brak ślady podłużne brak pory, odciski pojedyncze do 1 mm 2 zadrapania i poprzeczne załamania brak nie pokryte krawędzie blach do 2 mm w miejscach osłoniętych zakładką jakość powierzchni w miejscach przegięć bez uszkodzeń (wzdłużnych spękań) g) barwa według wzornika Producenta 3.2 na wewnętrznej (odwrotnej) stronie blach a) grubość, μm b) odporność na odrywanie od podłoża metodą siatki nacięć 6 stopień 0 p PN-EN ISO 2808:2008 lub PN-EN ISO 2178:1998 PN-EN ISO 2409:2008
9 AT /2012 str. 7/35 Czas w godzinach Tablica 2 Poz. Rodzaj środowiska Kategoria korozyjności atmosfery według PN-EN ISO :2001* Metody badań Odporność na działanie obojętnej mgły solnej C2 C Odporność na działanie cieczy: a) woda destylowana +40 o C: PN-EN ISO 9227:2007 b) roztwory: 0,1% HCl % HCl ,1% H 2 SO % H 2 SO ,1% NaOH % NH 4 OH % NaCl PN-EN ISO :2008 W przypadku środowiska kategorii C1 wg PN-EN ISO :2001 nie określa się wymagań dotyczących odporności korozyjnej Rdzeń. Rdzeń powinien być wykonywany z płyt styropianowych o kodzie EPS- EN L1 W1 S1 P4 BS125 CS(10)80 DS(N)2 DS(70,-)2 TR100 według normy PN- EN 13163:2009, klasy E reakcji na ogień według normy PN-EN A1:2010 (odpowiadającej określeniu "samogasnące" według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami) oraz spełniających wymagania podane w tablicy 3. Tablica 3 Poz. Właściwości Wymagania Metoda badania Dopuszczalne odchyłki grubości, mm 0,5 PN-EN 823: Gęstość pozorna, kg/m PN-EN 1602: Współczynnik przewodzenia ciepła, wartość deklarowana λ D w temperaturze 10 o C, W/(m K) 0,039 PN-EN 12667:2002 PN-EN 12939:2002 PN-EN ISO 10456: Klej. Okładziny z blachy stalowej i rdzeń ze styropianu powinny być połączone klejem poliuretanowym, zapewniającym spełnienie wymagań określonych w tablicy 4.
10 AT /2012 str. 8/35 Tablica 4 Poz. Właściwości Wymagania Metoda badania Odporność na działanie temperatury +65 o C i 100% wilgotności względnej, oznaczona wytrzymałością na rozciąganie, kpa: PN-EN 1607:1999 po 24 h 100 po 7 dniach Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym próbek warstwowych, kpa 3 Moduł sprężystości przy ściskaniu próbek warstwowych, kpa 4 Wytrzymałość na rozciąganie próbek warstwowych, kpa 5 Moduł sprężystości przy rozciąganiu próbek warstwowych, kpa 6 Wytrzymałość na ścinanie próbek warstwowych, kpa 80 7 Moduł sprężystości poprzecznej przy zginaniu belek warstwowych, kpa: w przypadku płyt o grubości 100 mm 1900 w przypadku płyt grubości 100 mm PN-EN 826: PN-EN 826: PN-EN 1607: PN-EN 14509:2010 PN-EN 12090:2000 na próbkach z okładziną z jednej strony płyty PN-EN 14509: Płyty warstwowe Cechy zewnętrzne. Kształt i wymiary płyt powinny być zgodne z rysunkami 1 8. Powierzchnie zewnętrzne płyt powinny być równe, gładkie lub lekko profilowane, jednolicie zabarwione. Krawędzie płyt powinny być wzajemnie prostopadłe Odchyłki wymiarów. Odchyłki wymiarów płyt warstwowych powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14509: Wady płyt. Na krawędzi płyty mogą występować uszkodzenia płyt styropianowych rdzenia głębokości do 10 mm i długości do 50 mm, przy czym łączna długość uszkodzeń na krawędzi nie powinna być większa niż 15% długości całej płyty. W miejscach profilowania blach okładzin nie mogą występować uszkodzenia powłoki organicznej Połączenie okładzin z rdzeniem. Okładziny powinny być połączone z rdzeniem w sposób ciągły. Powierzchnia sklejenia nie powinna być mniejsza niż 80% powierzchni płyty. Klej powinien być nakładany na całej powierzchni lub pasmami ciągłymi, w ilości gwarantującej jego
11 AT /2012 str. 9/35 rozprowadzenie na całej powierzchni i całkowite sklejenie płyty. Połączenie blacha-styropian powinno charakteryzować się właściwościami określonymi w tablicy 4, poz Ugięcia płyt warstwowych. Ugięcia jednoprzęsłowych płyt warstwowych, objętych Aprobatą, nie powinny być większe niż: a) 9,1 mm pod obciążeniem 100 dan/m 2, w przypadku płyt ściennych grubości 60 mm, przy rozpiętości 2,5 m, b) 10,4 mm pod obciążeniem 100 dan/m 2, w przypadku płyt ściennych grubości 100 mm, przy rozpiętości 3,5 m, c) 10,7 mm pod obciążeniem 100 dan/m 2, w przypadku płyt dachowych grubości 150 mm, przy rozpiętości 4,0 m Szczelność na wodę opadową. Połączenia płyt warstwowych, objętych Aprobatą, powinny zachowywać szczelność na wodę opadową przy ciśnieniu 1200 Pa (klasa A według ZUAT-15/II.09/2005) Przepuszczalność powietrza. Przepuszczalność powietrza połączenia płyt warstwowych, objętych Aprobatą, nie powinna być większa niż 1,5 m 3 /h m 2 przy różnicy ciśnień 50 Pa Sztywność ścian wewnętrznych. Ściany wewnętrzne (działowe) z płyt ściennych typu Ps i Psn spełniają kryteria sztywności (ugięcie nie większe niż 1/400 H; H - wysokość ściany wynosząca 2,8 m), przy działaniu pod działaniem obciążenia siłą poziomą o wartości 100 dan, działającą liniowo na długości 1,0 m i wysokości 1,2 m od poziomu posadzki. Właściwość określona w procedurze aprobacyjnej, nie objęta wstępnym badaniem typu i badaniami gotowych wyrobów Odporność na uderzenia ciałem miękkim i ciężkim. Ściany wewnętrzne (działowe) z płyt ściennych typu Ps i Psn, wysokości do 2,8 m, spełniają wymagania odporności na uderzenia ciałem miękkim i ciężkim o masie 50 kg, dla I, II, III i IV kategorii użytkowania według Wytycznych EOTA do Europejskich Aprobat Technicznych ETAG nr 003 Zestawy wyrobów do wykonywania ścian działowych. Właściwość określona w procedurze aprobacyjnej, nie objęte wstępnym badaniem typu i badaniami gotowych wyrobów.
12 AT /2012 str. 10/ Odporność na obciążenie skupione. Dachowe płyty warstwowe, objęte Aprobatą, nie powinny wykazywać widocznego, trwałego uszkodzenia ani deformacji przy obciążeniu skupionym o wartości 120 dan Klasyfikacja ogniowa. Elementy ścian oraz przekryć dachowych z płyt warstwowych, objętych Aprobatą, powinny spełniać kryteria klasyfikacji ogniowej: a) określone w normie PN-EN A1:2010 dla klasy E reakcji na ogień w przypadku płyt ściennych Ps i Psn, pod warunkiem mocowania płyt bezpośrednio do elementów o klasie A1 lub A2 reakcji na ogień albo w dowolnej odległości od nich, b) określone w normie PN-EN A1:2009 dla klasy B ROOF (t 1 ) w zakresie odporności dachu na oddziaływanie ognia zewnętrznego, co odpowiada klasie NRO (nierozprzestrzeniające ognia) według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami) w przypadku przekryć dachowych z płyt Pd i Pdn, o nachyleniu nie większym niż 15. c) określone w normie PN-90/B dla ścian nierozprzestrzeniających ognia (NRO), przy działaniu ognia od strony elewacji w przypadku elementów ścian z płyt Ps i Psn Izolacyjność akustyczna. Wartości wskaźników R W, R A1, R A2 obliczone według PN-EN ISO 717-1:1999, na podstawie wyników badań przeprowadzonych według normy PN-EN :1999 powinny być nie mniejsze niż laboratoryjne wartości wskaźników izolacyjności akustycznej, podane w tablicy 5. Tablica 5 Rodzaj płyt R W, db R A1, db R A2, db Płyty SANDWICH ścienne grubości mm i dachowe grubości mm Płyty SANDWICH ścienne i dachowe grubości mm Izolacyjność cieplna. Wartości współczynnika przenikania ciepła U c, obliczone z uwzględnieniem liniowych mostków cieplnych, powstających na połączeniach między płytami i połączeniach z konstrukcją obiektu, przy przyjęciu wartości obliczeniowej współczynnika przewodzenia ciepła wełny mineralnej λ obl = 0,039 W/(m K) w temp. +10 o C, w odniesieniu do przegród ściennych i przekryć dachowych z płyt warstwowych SANDWICH podano w tablicy 6.
13 AT /2012 str. 11/35 Tablica 6 Poz. Rodzaj płyt Grubość płyt, mm U c, W/(m 2 K) ,59 2 Płyty SANDWICH ścienne typu Ps 100 0, , , ,38 6 Płyty SANDWICH ścienne typu Psn 150 0, , , ,37 10 Płyty SANDWICH dachowe typu Pd 150 0, , ,38 13 Płyty SANDWICH 150 0,26 14 dachowe typu Pdn 200 0, ,16 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Płyty warstwowe, objęte Aprobatą, powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach firmowych. Płyty powinny być transportowane i przechowywane zgodnie z warunkami określonymi przez Producenta w instrukcji dostarczanej poszczególnym odbiorcom. Na każdej płycie lub na opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca co najmniej następujące dane: nazwę wyrobu, nazwę i adres Producenta, wymiary płyt, numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2012, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, znak budowlany.
14 AT /2012 str. 12/35 Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041). 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności płyt warstwowych SANDWICH z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 dokonuje Producent, stosując system 3. W przypadku systemu 3 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012, na podstawie: a) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium, b) zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Wstępne badanie typu obejmuje: odporność korozyjną powłok organicznych na zewnętrznej (licowej) stronie blach, wartość deklarowaną współczynnika przewodzenia ciepła styropianu, odporność próbek warstwowych na działanie temperatury +65 C i 100% wilgotności względnej, naprężenia ściskające i moduł sprężystości przy ściskaniu próbek warstwowych,
15 AT /2012 str. 13/35 wytrzymałość na rozciąganie i moduł sprężystości przy rozciąganiu próbek warstwowych, wytrzymałość próbek warstwowych na ścinanie, moduł sprężystości poprzecznej przy zginaniu belek warstwowych, ugięcia płyt warstwowych, szczelność na wodę opadową, przepuszczalność powietrza, klasyfikację w zakresie reakcji na ogień, klasyfikację w zakresie odporności dachu na oddziaływanie ognia zewnętrznego, klasyfikację w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji, klasyfikację w zakresie odporności ogniowej, izolacyjność akustyczną, izolacyjność cieplną, odporność na obciążenie skupione. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1) specyfikację materiałów i sprawdzenie dokumentów atestacyjnych, potwierdzających ich właściwości techniczne oraz sprawdzenie grubości i gęstości płyt styropianowych, 2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Każda partia wyrobów powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: a) badania bieżące,
16 AT /2012 str. 14/35 b) badania okresowe Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: wyglądu i barwy powłoki organicznej na zewnętrznej (licowej) stronie okładzin oraz jej jakości w miejscach przegięć, cech zewnętrznych płyt, odchyłek wymiarów płyt, ciągłości połączenia okładzin z rdzeniem, występowania i wielkości wad Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie: odporności korozyjnej powłok organicznych na zewnętrznej (licowej) stronie blach, wartości deklarowanej współczynnika przewodzenia ciepła styropianu, odporności próbek warstwowych na działanie temperatury +65 C i 100% wilgotności względnej, naprężenia ściskającego i modułu sprężystości przy ściskaniu próbek warstwowych, wytrzymałości próbek warstwowych na rozciąganie i modułu sprężystości przy rozciąganiu, wytrzymałości próbek warstwowych na ścinanie, modułu sprężystości poprzecznej przy zginaniu belek warstwowych, ugięć płyt warstwowych, szczelności na wodę opadową, przepuszczalności powietrza, reakcji na ogień, odporności dachu na oddziaływanie ognia zewnętrznego, rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji, odporności ogniowej Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, lecz nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na trzy lata.
17 AT /2012 str. 15/ Metody badań Badania należy wykonywać według ZUAT-15/II.09/2005, PN-EN 14509:2010, metodami podanymi w p. 3 oraz według podanych poniżej opisów Badania okładzin. Właściwości blach okładzinowych wymienione w tablicy 1, kol. 3, należy sprawdzać metodami podanymi w kol. 4 tej tablicy. Stan powierzchni i barwę powłok ochronnych na okładzinach należy określać wizualnie, okiem nieuzbrojonym. Jakość powłok ochronnych w miejscach przegięć blach należy sprawdzać badając stan powłoki przy dziesięciokrotnym powiększeniu. Sprawdzenie odporności korozyjnej powłok organicznych na licowej stronie blach należy wykonywać metodami podanymi w tablicy 2, kol Sprawdzenie cech zewnętrznych płyt. Wygląd zewnętrzny płyt należy sprawdzać poprzez ich oględziny w świetle naturalnym (dziennym) lub rozproszonym świetle sztucznym. Prawidłowość kształtu płyt należy sprawdzać poprzez zbadanie równoległości i prostopadłości krawędzi, za pomocą kątownika stalowego oraz przez pomiar długości przekątnych płyty, z dokładnością do 1 mm Sprawdzenie odchyłek wymiarów płyt. Długość i szerokość płyty należy sprawdzać za pomocą stalowej miarki z podziałką milimetrową, przy krawędziach elementu i w punktach pośrednich, w liczbie: jeden pomiar na każde 200 cm długości płyty oraz dwa pomiary na szerokości płyty. Grubość płyty należy sprawdzać suwmiarką, z dokładnością do 0,1 mm, przy krawędziach płyty: po trzy pomiary na szerokości płyty i jeden pomiar na każde 200 cm długości płyty. Jako długość, szerokość i grubość płyty przyjmuje się średnie wartości z dokonanych pomiarów. Odchylenie krawędzi płyty od linii prostej należy sprawdzać za pomocą metalowego liniału o długości co najmniej 1 m i suwmiarki o dokładności do 0,1 mm. Odchylenie powierzchni płyty od płaszczyzny (zwichrowanie) należy sprawdzać przez ułożenie badanej płyty na płycie kontrolnej i pomiar wielkości odchylenia badanej płyty od płyty kontrolnej, z dokładnością do 1 mm lub alternatywnie przez rozciągnięcie wzdłuż przekątnych cienkiego drutu i pomiar wielkości odchylenia drutu od płaszczyzny płyty, z tą samą dokładnością Sprawdzenie wad. Sprawdzenie występowania wad płyt należy wykonywać poprzez ich oględziny w świetle naturalnym (dziennym) lub rozproszonym świetle sztucznym, a pomiar uszkodzeń przy użyciu przyrządów pomiarowych (stały przymiar z podziałką milimetrową, suwmiarka o dokładności do 0,1 mm). Wyniki sprawdzeń należy porównać z wymaganiami określonymi w p
18 AT /2012 str. 16/ Sprawdzenie połączenia okładzin z rdzeniem. Sprawdzenie ciągłości połączenia rdzenia płyty z okładzinami należy wykonywać wizualnie w czasie produkcji, w sposób ciągły. Jakość zespolenia płyt styropianowych z blachą okładzin należy sprawdzać na próbkach warstwowych metodami określonymi w tablicy 4, kol Sprawdzenie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany i odporności dachu na ogień zewnętrzny. Sprawdzenie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany należy wykonywać zgodnie z normą PN-90/B-02867, a sprawdzenie odporności dachu na ogień zewnętrzny zgodnie z normą PN-ENV 1187: Sprawdzenie odporności ogniowej. Sprawdzenie odporności ogniowej ścian nienośnych należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN :2001. Sprawdzenie odporności ogniowej przekryć dachowych należy wykonać zgodnie z normą PN-EN : Sprawdzenie parametrów izolacyjności akustycznej płyt warstwowych. Badania i obliczenia parametrów izolacyjności akustycznej płyt warstwowych należy wykonywać według norm PN-EN :2011 oraz PN-EN ISO 717-1: Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-83/N Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 6.1. Niniejsza Aprobata zastępuje Aprobatę Techniczną ITB AT / Aprobata Techniczna ITB AT /2012 jest dokumentem stwierdzającym przydatność płyt warstwowych SANDWICH do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004 poz. 881, z późniejszymi zmianami), wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich
19 AT /2012 str. 17/35 właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119/2000, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów oraz projektantów i wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie płyt warstwowych SANDWICH należy zamieszczać informację o udzielonej im Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2011 jest ważna do 16 lutego 2017 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca, lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. K o n i e c
20 AT /2012 str. 18/35 INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy ściskaniu PN-EN :2001 Badanie odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 1: Ściany PN-EN :2002 Badanie odporności ogniowej elementów nośnych. Część 2: Stropy i dachy PN-EN 1602:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej PN-EN 1607:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych PN-EN :2005/ Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1-3: AC:2009 Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem PN-EN 10143:2008 Taśmy i blachy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły powłokami metalicznymi. Tolerancje wymiarów i kształtu PN-EN 10169:2011 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły. Warunki techniczne dostawy PN-EN 10346:2011 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. Warunki techniczne dostawy PN-EN 12090:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy ścinaniu PN-EN 12114:2003 Właściwości cieplne budynków. Przepuszczalność powietrza komponentów budowlanych i elementów budynku. Laboratoryjna metoda badania PN-EN 12667:2002 Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym PN-EN 12865:2004 Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe komponentów budowlanych i elementów budynku. Określanie oporu systemów ścian zewnętrznych na zacinający deszcz przy pulsującym ciśnieniu powietrza
21 AT /2012 str. 19/35 PN-EN 12939:2002 Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Grube wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja PN-EN A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień PN-EN A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej PN-EN A1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobów i elementów budynków. Część 5: Klasyfikacja na podstawie badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy PN-EN 14509:2010 Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową. Wyroby fabryczne. Specyfikacja PN-EN ISO :2011 Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych PN-ENV 1187:2004 Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych PN-EN ISO 1519:2002 Farby i lakiery. Próba zginania (sworzeń cylindryczny) PN-EN ISO 2178:1998 Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości powłok. Metoda magnetyczna PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki PN-EN ISO :2008 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na ciecze. Część1: Metody ogólne PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania PN-EN ISO 7438:2006 Metale. Próba zginania PN-EN ISO 9227:2007 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance PN-EN ISO 10456:2002 Materiały i wyroby budowlane. Procedura określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych
22 AT /2012 str. 20/35 PN-EN ISO :2001 PN-ISO 15184:2001 PN-99/B PN-90/B PN-83/N ZUAT-15/II.09/2005 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2. Klasyfikacja środowisk Farby i lakiery. Oznaczanie twardości metodą ołówkową Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki Płyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blach metalowych. Wydanie II. ITB, Warszawa Sprawozdania z badań, oceny, klasyfikacje 1) NA-04776R:02/EN/10. Opinia w sprawie uaktualnienia wyników badań akustycznych z AT /2004. Zakład Akustyki ITB 2) NL-2341/A/2003 (LA-1026/2003). Określenie i ocena izolacyjności akustycznej właściwej płyt warstwowych typu SANDWICH w celu przygotowania danych wyjściowych do nowelizacji AT /98. Zakład Akustyki ITB 3) 2486/10/R02NF (LFS /10/R02NF). Ocena izolacyjności cieplnej płyt warstwowych firmy Florian Centrum S.A. na podstawie wykonanych badań i obliczeń.. Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska ITB 4) NL-2341/A/2003. Obliczenia wartości współczynników przenikania ciepła U c płyt warstwowych SANDWICH firmy PPH-U TARGFORT do znowelizowanej Aprobaty Technicznej ITB oraz badania współczynnika przewodzenia ciepła styropianu stosowanego jako rdzeń tych płyt do celów aprobacyjnych i certyfikacyjnych. Zakład Fizyki Cieplnej ITB 5) 2486/10/R01NK. Praca badawcza dotycząca płyt z rdzeniem styropianowym firmy Florian Centrum S.A. Zakład Konstrukcji i Materiałów Budowlanych ITB 6) 2486/10/R01NK. Praca badawcza dotycząca płyt z rdzeniem styropianowym firmy Florian Centrum S.A. Badania materiałowe. Zakład Konstrukcji i Materiałów Budowlanych ITB 7) NL-2341/A/03. Praca badawcza dotycząca płyt warstwowych produkowanych w firmie TARGFORT, w zakresie zagadnień wytrzymałościowych, w aspekcie nowelizacji aprobaty technicznej. Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB
23 AT /2012 str. 21/35 8) NL-2341/A/03 Etap II. Badania i opinia techniczna dotycząca płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym i okładzinami z blachy stalowej. Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB 9) LM /10/R03NM. Raport z badań powłok ochronnych na okładzinach płyt warstwowych. Zakład Materiałów Budowlanych ITB 10) LO 588/03. Raport z badań powłok ochronnych na okładzinach płyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu, produkcji firmy TARGFORT. Zakład Trwałości i Ochrony Budowli ITB 11) /10/Z00NP. Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji. Zakład Badań Ogniowych ITB 12) /10/Z00NP. Raport klasyfikacyjny przy oddziaływaniu ognia zewnętrznego wyrobu. Zakład Badań Ogniowych ITB 13) /10/Z00NP. Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień według PN-EN A1:2010. Zakład Badań Ogniowych ITB 14) Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/0035/01/2008. Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
24 AT /2012 str. 22/35 TABLICE Tablica I. Maksymalne obciążenia płyt ściennych SANDWICH typu Ps i Psn, stosowanych jako elementy jednoprzęsłowe obciążenie w kierunku do podpory Tablica II. Maksymalne obciążenia płyt ściennych SANDWICH typu Ps i Psn, stosowanych jako elementy wieloprzęsłowe obciążenie w kierunku do podpory Tablica III. Maksymalne obciążenia płyt ściennych SANDWICH typu Ps i Psn, stosowanych jako elementy jednoprzęsłowe obciążenie w kierunku od podpory (3 łączniki na szerokości płyty) Tablica IV. Maksymalne obciążenia płyt ściennych SANDWICH typu Ps i Psn, stosowanych jako elementy wieloprzęsłowe obciążenie w kierunku od podpory (3 łączniki na szerokości płyty) Tablica V. Maksymalne obciążenia płyt dachowych SANDWICH typu Pd i Pdn, stosowanych jako elementy jednoprzęsłowe obciążenie w kierunku do podpory Tablica VI. Maksymalne obciążenia płyt dachowych SANDWICH typu Pd, stosowanych jako elementy wieloprzęsłowe obciążenie w kierunku od podpory Tablica VII. Maksymalne obciążenia płyt dachowych SANDWICH typu Pdn, stosowanych jako elementy jednoprzęsłowe obciążenie w kierunku od podpory Tablica VIII. Maksymalne obciążenia płyt dachowych SANDWICH typu Pd i Pdn, stosowanych jako elementy wieloprzęsłowe obciążenie w kierunku do podpory Tablica IX. Maksymalne obciążenia płyt dachowych SANDWICH typu Pd, stosowanych jako elementy wieloprzęsłowe obciążenie w kierunku od podpory Tablica X. Maksymalne obciążenia płyt dachowych SANDWICH typu Pdn, stosowanych jako elementy wieloprzęsłowe obciążenie w kierunku od podpory Tablica XI. Maksymalne rozpiętości jednoprzęsłowych płyt SANDWICH typu typu Ps i Psn, stosowanych jako elementy chłodnicze, w zależności od strefy obciążenia wiatrem Tablica XII. Maksymalne rozpiętości dwuprzęsłowych płyt SANDWICH typu Ps i Psn, stosowanych jako elementy chłodnicze, w zależności od strefy obciążenia wiatrem Tablica XIII. Dopuszczalne rozpiętości płyt SANDWICH typu Ps, Psn, Pd i Pdn, jedno- i wieloprzęsłowych, osłoniętych tzw. tropikiem... 28
25 AT /2012 str. 23/35 Tablica I. Maksymalne obciążenia płyt ściennych SANDWICH typu Ps i Psn, stosowanych jako elementy jednoprzęsłowe obciążenie w kierunku do podpory Grubość rdzenia, mm Obciążenie ze względu na: Maksymalne obciążenia, dan/m 2, przy rozpiętości przęsła, m 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6, nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność Grubość okładzin 0,5/0,5 mm. Tablice nośności opracowano dla płyt w kolorach bardzo jasnych i jasnych, obciążonych w kierunku do podpory (podparcie liniowe płyty). Przy zastosowaniu okładzin o większej grubości należy przeprowadzić odrębne obliczenia lub przyjąć wartości podane w tablicy. Tablica II. Maksymalne obciążenia płyt ściennych SANDWICH typu Ps i Psn, stosowanych jako elementy wieloprzęsłowe obciążenie w kierunku do podpory Grubość rdzenia, mm Obciążenie ze względu na: Maksymalne obciążenia, dan/m 2, przy rozpiętości przęsła, m 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6, nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność Grubość okładzin 0,5/0,5 mm. Tablice nośności opracowano dla płyt w kolorach bardzo jasnych i jasnych, obciążonych w kierunku do podpory (podparcie liniowe płyty). Przy zastosowaniu okładzin o większej grubości należy przeprowadzić odrębne obliczenia lub przyjąć wartości podane w tablicy.
26 AT /2012 str. 24/35 Tablica III. Maksymalne obciążenia płyt ściennych SANDWICH typu Ps i Psn, stosowanych jako elementy jednoprzęsłowe obciążenie w kierunku od podpory (3 łączniki na szerokości płyty) Grubość rdzenia, mm Obciążenie ze względu na: Maksymalne obciążenia, dan/m 2, przy rozpiętości przęsła, m 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6, nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność Grubość okładzin 0,5/0,5 mm. Tablice nośności opracowano dla płyt w kolorach bardzo jasnych i jasnych, obciążonych w kierunku od podpory (podparcie punktowe płyty). Przy zastosowaniu okładzin o większej grubości należy przeprowadzić odrębne obliczenia lub przyjąć wartości podane w tablicy. Tablica IV. Maksymalne obciążenia płyt ściennych SANDWICH typu Ps i Psn, stosowanych jako elementy wieloprzęsłowe obciążenie w kierunku od podpory (3 łączniki na szerokości płyty) Grubość rdzenia, mm Obciążenie ze względu na: Maksymalne obciążenia, dan/m 2, przy rozpiętości przęsła, m 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6, nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność Grubość okładzin 0,5/0,5 mm. Tablice nośności opracowano dla płyt w kolorach bardzo jasnych i jasnych, obciążonych w kierunku od podpory (podparcie punktowe płyty). Przy zastosowaniu okładzin o większej grubości należy przeprowadzić odrębne obliczenia lub przyjąć wartości podane w tablicy.
27 AT /2012 str. 25/35 Tablica V. Maksymalne obciążenia płyt dachowych SANDWICH typu Pd i Pdn, stosowanych jako elementy jednoprzęsłowe obciążenie w kierunku do podpory Grubość rdzenia, mm Obciążenie ze względu na: Maksymalne obciążenia, dan/m 2, przy rozpiętości przęsła, m 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6, nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność Grubość okładzin 0,5/0,5 mm. Tablice nośności opracowano dla płyt w kolorach bardzo jasnych i jasnych, obciążonych w kierunku do podpory i od podpory. Przy zastosowaniu okładzin o większej grubości należy przeprowadzić odrębne obliczenia lub przyjąć wartości podane w tablicy. Tablica VI. Maksymalne obciążenia płyt dachowych SANDWICH typu Pd, stosowanych jako elementy wieloprzęsłowe obciążenie w kierunku od podpory Grubość rdzenia, mm Obciążenie ze względu na: Maksymalne obciążenia, dan/m 2, przy rozpiętości przęsła, m 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6, nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność Grubość okładzin 0,5/0,5 mm. Tablice nośności opracowano dla płyt w kolorach bardzo jasnych i jasnych, obciążonych w kierunku do podpory i od podpory. Przy zastosowaniu okładzin o większej grubości należy przeprowadzić odrębne obliczenia lub przyjąć wartości podane w tablicy.
28 AT /2012 str. 26/35 Tablica VII. Maksymalne obciążenia płyt dachowych SANDWICH typu Pdn, stosowanych jako elementy jednoprzęsłowe obciążenie w kierunku od podpory Grubość rdzenia, mm Obciążenie ze względu na: Maksymalne obciążenia, dan/m 2, przy rozpiętości przęsła, m 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6, nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność Grubość okładzin 0,5/0,5 mm. Tablice nośności opracowano dla płyt w kolorach bardzo jasnych i jasnych, obciążonych w kierunku do podpory i od podpory. Przy zastosowaniu okładzin o większej grubości należy przeprowadzić odrębne obliczenia lub przyjąć wartości podane w tablicy. Tablica VIII. Maksymalne obciążenia płyt dachowych SANDWICH typu Pd i Pdn, stosowanych jako elementy wieloprzęsłowe obciążenie w kierunku do podpory Grubość rdzenia, mm Obciążenie ze względu na: Maksymalne obciążenia, dan/m 2, przy rozpiętości przęsła, m 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6, nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność Grubość okładzin 0,5/0,5 mm. Tablice nośności opracowano dla płyt w kolorach bardzo jasnych i jasnych, obciążonych w kierunku do podpory i od podpory. Przy zastosowaniu okładzin o większej grubości należy przeprowadzić odrębne obliczenia lub przyjąć wartości podane w tablicy.
29 AT /2012 str. 27/35 Tablica IX. Maksymalne obciążenia płyt dachowych SANDWICH typu Pd, stosowanych jako elementy wieloprzęsłowe obciążenie w kierunku od podpory Grubość rdzenia, mm Obciążenie ze względu na: Maksymalne obciążenia, dan/m 2, przy rozpiętości przęsła, m 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6, nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność Grubość okładzin 0,5/0,5 mm. Tablice nośności opracowano dla płyt w kolorach bardzo jasnych i jasnych, obciążonych w kierunku do podpory i od podpory. Przy zastosowaniu okładzin o większej grubości należy przeprowadzić odrębne obliczenia lub przyjąć wartości podane w tablicy. Tablica X. Maksymalne obciążenia płyt dachowych SANDWICH typu Pdn, stosowanych jako elementy wieloprzęsłowe obciążenie w kierunku od podpory Grubość rdzenia, mm Obciążenie ze względu na: Maksymalne obciążenia, dan/m 2, przy rozpiętości przęsła, m 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6, nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność Grubość okładzin 0,5/0,5 mm. Tablice nośności opracowano dla płyt w kolorach bardzo jasnych i jasnych, obciążonych w kierunku do podpory i od podpory. Przy zastosowaniu okładzin o większej grubości należy przeprowadzić odrębne obliczenia lub przyjąć wartości podane w tablicy.